标题：低温钢管
简介
低温钢管  低温钢管
低温钢管规格：8-1240×1-200mm
低温管道用无缝钢管 
现货规格：8-1240×1-200mm<1/8”—48”×SCH5S—SCH160、STD、XS、XXS>
执行标准：GB/T18984-2003、ASTM A333
产品材质：16MnDG、10MnDG、09DG、09Mn2VDG、06Ni3MoDG、
ASTM A333-Grade1、Grade3、Grade4、Grade6、Grade7、Grade8、Grade9、
Grade10、Grade11
产品应用：适用于-45℃～-195℃级低温压力容器管道以及低温热交换器管道用无缝钢管 
生产工艺：冷拔和热轧[1]​
重量计算公式：（外径-壁厚）*壁厚*0.02466/1000=米/吨
显微组织
低温钢管是中碳结构钢，冷热加低温钢管能都不错，机械性能较好，且价格低、来源广，所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低，截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。　低温钢管淬火温度在A3+(30～50)℃，在实际操作中，一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使低温钢管加热速度加快，表面氧化减少，且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化，就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大，就需适当延长保温时间。不然，可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长，也会也出现晶粒粗大，氧化脱碳严重的弊病，影响淬火质量。我们认为，如装炉量大于工艺文件的规定，加热保温时间需延长1/5。　因为低温钢管淬透性低，故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后，应该淬透，但不是冷透，如果45#精密钢管在盐水中冷透，就有可能使工件开裂，这是因为当工件冷却到180℃左右时，奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此，当淬火低温钢管快冷到该温度区域，就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握，须凭经验操作，当水中的工件抖动停止，即可出水空冷(如能油冷更好)。另外，工件入水宜动不宜静，应按照工件的几何形状，作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件，导致硬度不均匀，应力不均匀而使工件变形大，甚至开裂。　低温钢管调质件淬火后的硬度应该达到HRC56～59，截面大的可能性低些，但不能低于HRC48，不然，就说明工件未得到完全淬火，组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织，这种组织通过回火，仍然保留在基体中，达不到调质的目的。　低温钢管淬火后的高温回火，加热温度通常为560～600℃，硬度要求为HRC22～34。因为调质的目的是得到综合机械性能，所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的，就要按图纸要求调整回火温度，以保证硬度。如有些轴类低温钢管要求强度高，硬度要求就高；而有些齿轮、带键槽的轴类零件，因调质后还要进行铣、插加工，硬度要求就低些。关于回火保温时间，视硬度要求和工件大小而定，我们认为，回火后的硬度取决于回火温度，与回火时间关系不大，但必须回透，一般工件回火保温时间总在一小时以上。
热处理制度
低温钢管标准 
材料牌号 
低温钢管热处理制度 
低温钢管力学性能 [2]​
σb/MPa 
σs/MPa≥ 
δ5/%≥ 
HB
HC
冲击试验Akv 
/°C
/J≥ 
GB6479
10
正火 
335~490
205
24
?
?
-20
18
GB6479
20
正火 
410~550
245
24
?
?
-20
18
GB6479
16Mn
正火 
490~670
320
21
?
?
-40
21
GB5310
20G 
正火，热轧管温度不小于900°C可代替正火 
410~550
245
24
?
?
-20
18
GB150-1998附录A-A3
09MnD
正火 
400~540
240
26
?
?
-50证件尺 10×107.5×105×10
?
211814
GB13296GB/T14976
所有的奥氏体不锈钢无缝管和焊接管 
?
?
?
?
?
?
-196
18
标准号和主要用途 
低温钢管牌号 
低温钢管热处理制度 
厚度/mm
低温钢管拉伸试验 
冲击试验 
硬度 
σb/MPa
σs/MPa≥ 
δ5/%≥ 
Φ/%≥ 
试验 温度 /°C
Akv/J≥
HB≤ 
ASME低温用无缝和焊接公称管 
SA333Gr.1
≥845°C正火,空冷 
?
≥380
205
35
?
-45
18
?
SA333Gr.3
≥845°C正火,空冷 
?
≥450
240
30
?
-100
18
?
SA333Gr.6
≥845°C正火,空冷 
?
≥415
240
30
?
-45
18
?
SA333Gr.7
≥845°C正火,空冷 
?
≥450
240
30
?
-75
18
?
SA333Gr.8
第一次：淬火（800°C±15°C）+回火（565~605°C） 第二次：（900°C±15°C）空冷+（790°C±15°C）空冷+（565~605°C）空冷或水淬 
?
≥690
515
22
?
-195
?
?
SA333Gr.9
≥845°C正火,空冷 
?
≥435
315
28
?
-75
18
?
ASME低温用无缝和焊接的碳钢和合金钢管 
SA333Gr.1
≥845°C正火,空冷 
?
380≥
205
35
?
-45
18
?
SA333Gr.3
≥845°C正火,空冷 
?
≥450
240
30
?
-100
18
?
SA333Gr.6
≥845°C正火,空冷 
?
≥415
240
30
?
-45
18
?
SA333Gr.7
≥845°C正火,空冷 
?
≥450
240
30
?
-75
18
?
SA333Gr.8
第一次：淬火（800°C±15°C）+回火（565~605°C） 第二次：（900°C±15°C）空冷+（790°C±15°C）空冷+（565~605°C）空冷或水淬 
?
≥690
520
22
?
-195
18
?
冲击温度：
级别
最低冲击试验温度
​℉
℃
​16MnDG
--
-45
10MnDG
--
-45
09DG
--
-45
09Mn2VDG
--
-70
06Ni3MoDG
--
-100
A333 Grade1
-50
-45
A333 Grade3
-150
-100
A333 Grade4
-150
-100
A333 Grade6
-50
-45
A333 Grade7
-100
-75
A333 Grade8
-320
-195
A333 Grade9
-100
-75
A333 Grade10
-75
-60
A333 Grade11
--
--
力学性能：
标准
牌号
抗拉强度 
（Mpa）
屈服强度 
(Mpa)
伸长率(%)
​纵向
横向
​​​​GB/T1898
-2003
16MnDG
490-665
≥325
≥30
--
10MnDG
≥400
≥240
≥35
--
​09DG
≥385
≥210
≥35
--
​09Mn2VDG
≥450
≥300
≥30
--
​06Ni3MoDG
≥455
≥250
≥30
--
​ASTM A333
Grade1
≥380
≥205
≥35
≥25
Grade3
≥450
≥240
≥30
≥20
​Grade4
≥415
≥240
≥30
≥16.5
​Grade6
≥415
≥240
≥30
≥16.5
​Grade7
≥450
≥240
≥30
≥22
​Grade8
≥690
≥515
≥22
--
​Grade9
≥435
≥315
≥28
--
​Grade10
≥550
≥450
≥22
--
​Grade11
≥450
≥240
≥18
--
​化学成分：
标准
牌号
化学成分（%）
​​​​​​​​​​C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
Mo
V
Al
​​GB/T18984
-2003
16MnDG
0.12-0.20
0.20-0.55
1.20-1.60
≤0.025
≤0.025
--
--
--
--
--
--
10MnDG
≤0.13
0.17-0.37
≤1.35
≤0.025
≤0.025
--
--
--
--
≤0.07
--
​09DG
≤0.12
0.17-0.37
≤0.95
≤0.025
≤0.025
--
--
--
--
≤0.07
--
​09Mn2VDG
≤0.12
0.17-0.37
≤1.85
≤0.025
≤0.025
--
--
--
--
≤0.12
--
​06Ni3MoDG
≤0.08
0.17-0.37
≤0.85
≤0.025
≤0.025
--
2.5-3.7
--
0.15-0.30
≤0.05
--
​ASTM A333
Grade1
≤0.30
--
0.40-1.06
≤0.025
≤0.025
--
--
--
--
--
--
Grade3
≤0.19
0.18-0.37
0.31-0.64
≤0.025
≤0.025
--
3.18-3.82
--
--
--
--
​Grade4
≤0.12
0.18-0.37
0.50-1.05
≤0.025
≤0.025
0.44-1.01
0.47-0.98
0.40-0.75
--
--
0.04-0.30
​Grade6
≤0.30
≥0.10
0.29-1.06
≤0.025
≤0.025
--
--
--
--
--
--
​Grade7
≤0.19
0.13-0.32
≤0.90
≤0.025
≤0.025
--
2.03-2.57
--
--
--
--
​Grade8
≤0.13
0.13-0.32
≤0.90
≤0.025
≤0.025
--
8.40-9.60
--
--
--
--
​Grade9
≤0.20
--
0.40-1.06
≤0.025
≤0.025
--
1.60-2.24
0.75-1.25
--
--
--
​Grade10
≤0.20
0.10-0.35
1.15-1.50
≤0.030
≤0.015
≤0.15
≤0.25
≤0.015
≤0.50
≤0.12
≤0.06
​Grade11
≤0.10
≤0.035
≤0.60
≤0.025
≤0.025
≤0.50
35.0-37.0
--
≤0.50
--
--
​